102 MAGNOLIACEAE. 
Topographie. Die Holzparenchymschichten, welche zu 
kleinen Komplexen einander genähert sind, höchstens 
durch 20 Elemente von einander getrennt; oft blind 
endigend oder nur über eine kleine Strecke — einige 
cm — in tangentialer Richtung sich ausbreitend. In 
dem Splintholz die übrigen Holzparenchymschichten oder 
die Komplexe 1 bis 9mm, in dem Kernholz 1 bis 5 mm 
voneinander entfernt. ‘Auf Querschnitten entsprechen 
die radialen Reihen der Holzparenchymzellen denen der 
Libriformfasern. Gefäße am zahlreichsten wo die 
Holzparenchymschichten sich in kleinen Entfernungen 
voneinander vorfinden; bisweilen zwischen zwei Holz- 
parenchymschichten von innen nach aufen in Anzahl 
und selten auch in Gröfße zunehmend, im Gegensatz zu 
dem was man meistens bei Zuwachszonen findet. Die 
Zahl der einzeln liegenden Gefäße klein, zumal wo die 
Gefäfse am zahlreichsten sind; bisweilen eine Gefäß- 
gruppe aus 2 radialen Reihen von Gefäfsen gebildet. 
Libriformfasern an die radialen Seiten der Mark- 
strahlen grenzend, dicker als sonst. Markstrahlen 
1- bis 5-, meistens 3-schichtig, bis 40 Zellen hoch; seit- 
lich voneinander getrennt durch 2 bis 10 Elemente. Die 
sehr grofsen Zellen hier weniger zahlreich. 
Beschreibung der Elemente. 
I. Gefäße. Die einzeln liegenden R. 75—220%, T. 
65—150 #5; die der. Gruppen R 30-120, T. 70— 
175 #; die Gefäfsglieder L. 600—800 x. Querwände 
bisweilen sehr wenig geneigt, die Zahl der Sprossen 
größer als bei M. montana,; bisweilen Hoftüpfel auf dem 
oberen und unteren Teil der Querwände. Wände dick 
3%, auch dünner; — bisweilen wahrscheinlich auch ein- 
fache Tüpfel wo die Gefäfße an Markstrahlzellen gren- 
zen; diese Tüpfel stark in die Quere gezogen — z.B. 
60 auf 8% — und durch längsgerichtete Bälekchen in 
einige Teile verteilt. Bisweilen Thyllen in den ‚Gefäßen; 
oft eine Thylle ein Gefäß ganz abschließend. Wände 
der Thyllen dünn, braun und verholzt. 
II. Libriformfasern. R. 22 z, T.26 #; die der Reihen, 
welche an Markstrahlen grenzen R. 28 „, T. 32 e. 
Wände dick 3.bis 4%, an anderen Stellen viel dünner. 
